I l58 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



la transformation, avec cette condition primordiale que le système final 

 seul contienne des termes gazeux. 



Considérons le système MgO-f-- Al 2 équivalent au système - A1 2 3 -+- Mg 

 MgO + iM-- = iAl i O î + Mg — i5 c <",4. 



La réaction, à partir des corps solides, est certainement impossible, comme cela 

 résulte de son endothermicité jointe à sa symétrie; mais à température convenable le 

 magnésium devient gazeux alors que les autres corps sont réfractaires et non volatils. 

 (Le fait que l'aluminium devient liquide ne change rien à la règle énoncée au début), 

 de plus l'endoihermicilé n'est pas bien élevée, de sorte qu'il apparaît comme probable 

 que, dans les régions de température où le magnésium est volatil et les autres corps 

 sans émission de vapeur, il sera possible de manifester la transformation. 



Remarquons d'abord qu'une réaction secondaire probable, l'union de la magnésie 

 avec l'alumine formée, aurait pour effet de diminuer encore la valeur absolue de la 

 quantité thermique. La réaction deviendrait alors 



| MgO + i A1« = I (Àl»0»MgO) + Mg ïap - 5 7 <"',. 



£ 



en tenant compte de la chaleur de vaporisation de la molécule de magnésium, Mg. 

 évaluée approximativement à 42 Cal et de la chaleur s résultant de l'union de l'alumine 



et de la magnésie. 



Ces considérations m'ont engagé à essayer la réduction de la magnésie 

 par l'aluminium, quoiqu'il parût bien établi que cetle réduction soit 

 impossible. En effet, dans l'élégante métallurgie de Goldsclimidt, la réduc- 

 tion des oxydes métalliques de chrome, de manganèse, etc., s'effectue dans 

 des appareils brasqués en magnésie, seule matière réfraclairë économique 

 n'intervenant pas dans la réaction. Quoique les réactions aluminolher- 

 miques, par suite de leur grande exothermicilé et de leur vitesse notable, 

 réalisent souvent des températures fort élevées, on n'a jamais constaté 

 jusqu'ici la réduction des parois en magnésie. 



J'ai pu cependant mettre facilement celte réduction en évidence. 



La poudre d'aluminium, débarrassée des matières grasses qui la souillent, par des 

 lavages répétés à la benzine et à l'étirer, est mêlée intimement avec de la magnésie 



lourde dans les proportions de MgO -t- 5 AI- ; le mélange est comprimé en pastilles qui 



sont placées dans un tube en acier chauffé lui-même dans un tube en porcelaine. Les 

 pastilles, logées au fond du tube d'acier, sont dans la légion la plus chaude, tandis 

 que l'extrémité ouverte du même tube aboutit à une extrémité froide. On évite ainsi 

 l'action des vapeurs réductrices sur les parois du tube de porcelaine. Pendant l'opé- 



